184 



woraus man recht gut NiS . Ni 2 S 3 entnehmen. kann, besonders wenn man 

 ein Wenig NiS als begleitenden Millerit berücksichtigen will, wie ja an- 

 gegeben ist, dass Polydymit und Millerit als neben und durch einander 

 entstanden anzunehmen sind. 



Nach H. Laspeyres ist nun der von F. v. Kobell analysirte Nickel- 

 wismuthglanz (auch Saynit, Grünauit oder Wismuthnickelkies genannt) 

 ein Gemenge von Polydymit mit Bismuthin, Galenit und Chalkopyrit, in- 

 sofern sich nämlich die KoBELL'sche Analyse in diesem Sinne deuten lässt. 

 F. v. Kobell fand bekanntlich in diesem auf der sog. Grünau in der Graf- 

 schaft Sayn-Altenkirchen mit Chalkopyrit und Quarz vorkommenden Mi- 

 nerale 40,65 Nickel, 3,48 Eisen, 0,28 Kobalt, 14,11 Wismuth, 1,68 Kupfer, 

 1,58 Blei und 38,64 Schwefel. Werden 14,11 Wismuth mit 3,23 Schwefel 

 als 17,34 Proc. Bismuthin, 1,58 Blei und 0,24 Schwefel als 1,82 Proc. Ga- 

 lenit und 1.68 Kupfer, 1,48 Eisen und 1,69 Schwefel als 4,85 Procent 

 Chalkopyrit abgezogen, so bleiben 33,48 Schwefel, 40,65 Nickel, 0,28 Ko- 

 balt, 2,00 Eisen übrig. Diese Mengen lassen in der That sich mit dem 

 von H. Laspeyres für den Polydymit gefundenen vergleichen. Sie er- 

 geben 6,92 Ni, 0,05 Co, 0,36 Fe und 10,46 S oder 3 Ni (mit Einschluss 

 von Fe und Co) und 4,281 S, woraus man ebenfalls die oben propönirte 

 Formel NiS.Ni 2 S 3 entnehmen kann. Obgleich 24,06 Proc. Beimengung 

 erheblich sind, so ist bei der Analyse eines körnigen metallischen Vor- 

 kommens, bei welcher die Undurchsichtigkeit hindern kann, innige Bei- 

 mengungen zu erkennen, die Annahme nicht unwahrscheinlich, dass das 

 von F. v. Kobell analysirte Mineral ein Vorkommen des Polydymit sei 

 wovon sich H. Laspeyres noch durch besondere Proben überzeugte. Auch 

 der vorherrschende Nickelgehalt gegenüber den geringen Mengen von 

 Kobalt und Eisen dient zur Bestätigung. 



Eine auffallende Verschiedenheit jedoch zeigt das Vorkommen und 

 zeigen die Analysen des von Schnabel analysirten Wismuthkobaltnickel- 

 kieses von der Grube Grünau, wodurch auch schon Schnabel veranlasst 

 wurde, den Namen Wismuthkobaltnickelkies als passenderen, gegenüber 

 dem Namen Wismuthnickelkies, vorzuschlagen. Wenn auch dieses Vor- 

 kommen von H. Laspeyres zum Polydymit gerechnet wird, gleichfalls als 

 ein unreines Vorkommen, als ein Gemenge, so ist, abgesehen von dem 

 Resultate der Berechnung, hervorzuheben, dass Schnabel die Analyse an 

 deutlichen, mit blossen Augen oktaedrischen Krystallen machte. 



Schnabel nämlich fand: 



1. 



2. 



31,99 

 10,49 

 22,03 

 11,24 

 11,59 

 5,55 

 7,11 



33,10 Schwefel 

 10,41 Wismuth 



22,78 Nickel 

 11,73 Kobalt 

 11,56 Kupfer 

 6,06 Eisen 

 4,36 Blei. 



